Bucliiier. l'boi- den KohlenstDll'- und Siliriuni^t-liiill des Kolii-jsciis. ÜJ31 



über den Kohlenstoff- und Silicinmg ehalt des Roheisens. 

 Von !Hax B och Der, 



AssisttMit <lor Chemie am stand. St. Juaniicum zu Oratz. 



Die grossen Schwankungen in den Angaben über den Kohlen- 

 stoffgehalt der Eisenhoehofenproducte veranlassten mich, eine Reihe 

 von Kohlenstoff- und Silieiumbestimmungen der verschiedensten Roh- 

 eisensorten nach einem VerAihren zu unternehmen, welches sich im 

 hiesigen Laboratorium auf Herrn Prof. Dr. Gottlieb 's Veranlassung 

 durch Widtermann als vollkommen verlässig und als derzeit bestes 

 bewährt hat *). Dieses Verfahren beruht auf der Autlösung des Eisens 

 in Kupferchlorid und Wägung des Kohlenstoffes als Kohlensäure. 

 Man übergiesst zu dem Ende einige Gramme des massig verkleinerten 

 zu untersuchenden Roheisens mit einer concentrirten wässerigen 

 Lösung von krystallisirtem möglichst säurefreiem Kupferchlorid und 

 überlässt so das Eisen einige Tage hindurch der Einwirkung des 

 Kupferchlorids. In den meisten Fällen ist in der eben angegebenen 

 Zeit das Eisen ohne die mindeste Gas-Entwickelung unter Zurück- 

 lassung einer mit dem Glasstabe zerdrückbaren Masse von Kupfer und 

 KohlenstotT in Lösung gegangen. Man digerirt es sofort unter Zusatz 

 von Chlorwasserstoffsäure, filtrirt es über ausgeglühtem Asbest und 

 wäscht aus. 



Nachdem man es scharf getrocknet, bestimmt man den Kohlenstoff- 

 gehalt nach Art der organischen Elementaranalyse durch Verbrennen 

 mit Kupferoxyd unter Anwendung eines Stromes von Sauerstoffgas, 

 wodurch sämmtlicher Kohlenstoff zu Kohlensäure verbrannt und als 

 solche gewogen wird. 



Dieses Verfahren unterscheidet sich wesentlich von dem früheren, 

 bei welchem man die Kohlenstoffmenge unmittelbar durch Wägung 

 des Kohlenstoffs bestimmte, was immer zu hohe Resultate liefern 

 inusste, da die Kohle stets etwas wasserstoffhältig ist; andererseits 



»1 Jahrbuch der k. k. geologischen lleichsanstalt. 1SÖ3, Nr. o, S. 498. .lahrb. Lieb ig 

 nnd Kopp. 18ö3, S. m. 



